标题：12Cr1MoVG合金钢管
简介
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量，以平均碳含量的万分之几表示，如40Cr。  合金钢管
②钢中主要合金元素，除个别微合金元素外，一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时，钢号中一般只标出元素符号，而不标明含量，但在特殊情况下易致混淆者，在元素符号后亦可标以数字"1"，例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV"，前者铬含量为0.4-0.6%，后者为0.9-1.2%，其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时，在元素符号后面应标明含量，可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素，均属微合金元素，虽然含量很低，仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%，硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加"A"，以区别于一般优质钢。
⑤专门用途的合金结构钢，钢号冠以（或后缀）代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢，钢号表示为ML30CrMnSi。
合金管与无缝管两者既有关系又有区别，不能混为一谈。
合金管是钢管按照生产用料（也就是材质）来定义的，顾名思义就是合金做的管子；而无缝管是钢管按照生产工艺（有缝无缝）来定义的，区别于无缝管的就是有缝管，包括直缝焊管和螺旋管。
12Cr1MoVG合金钢管化学成分
材质
C
Si
Mn
Mo
Cr
V
12Cr1MoVG
0.08~0.15
0.17~0.37
0.40~0.70
0.25~0.35
0.90~1.20
0.15~0.30

合金管的材质
16-50Mn、27SiMn、40Cr、Cr5Mo、12Cr1MoV、12Cr1MovG、15CrMo、15CrMoG、15CrMoV、13CrMo44、T91、27SiMn、25CrMo、30CrMo、35CrMo、35CrMoV、40CrMo、45CrMo、Cr9Mo、10CrMo910、15Mo3、A335P11、P22、P91、T91、钢研102、ST45.8-111、A106B
调质硬度
12Cr1MoVG高压合金管的淬透情况相同时，调质后的硬度即可反映12Cr1MoVG高压合金管的屈服强度与抗拉强度，因此12Cr1MoVG高压合金管图纸和技术条件一般只规定硬度数值。只有很重要的零件才规定其他力学性能指标。　　调质12Cr1MoVG高压合金管硬度的确定，必须考虑到制造工艺的要求和使用时的载荷条件。从制造工艺考虑，希望零件在毛坯状态调质，而后进行切削加工和装配。这样12Cr1MoVG高压合金管热处理时产生的变形和脱碳在以后的切削加工中加以消除。但是采用这种制造程序的零件，其硬度不能过高，一般不超过300HB，个别的不超过350HB，否则对切削加工不利。要求硬度更高的零件(如有的汽车半轴要求硬度为341～415HB)，只能先切削加工，然后再进行调质处理，这时12Cr1MoVG高压合金管加热时应防止脱碳和变形，有时热处理后要增加校直工序。小批量或单件生产的零件，切削加工所允许的硬度可以适当提高。　　确定调质12Cr1MoVG高压合金管硬度时还必须考虑到生产的特点，小批单件生产的产品，不同12Cr1MoVG高压合金管可以选定不同的硬度，大批量流水生产的工厂希望大部分12Cr1MoVG高压合金管的硬度范围一致或固定在几个硬度范围内，这对组织热处理生产有很大的方便。　　从12Cr1MoVG高压合金管使用角度考虑，确定调质零件的硬度时要注意到12Cr1MoVG高压合金管的工作条件和零件的形状。一般的讲，硬度值高，抗拉强度、屈服强度和光滑样品的疲劳强度都高，但是塑性指标降低，脆性破坏倾向和应力集中的敏感性增加，因此，当12Cr1MoVG高压合金管上有起应力集中作用的缺口(花键、槽或断面变化大)时，为使应力分布均匀、减少应力集中现象，这时较低的硬度反而可以获得较高的疲劳性能[1]。
合金管的发展
12cr1movg合金钢管使用范围非常广，为了使12cr1movg合金钢管发展良好，良好的高端市场趋向是不少12cr1movg合金钢管企业眼中的“诺亚方舟”。在高端市场的大潮中，很多12cr1movg合金钢管的产品价值与市场需求出现背离，但是12cr1movg合金钢的发展潜力仍然不可忽视。[2]
标准
GB3087 —— 中国国家标准 
GB5310 —— 中国国家标准 　
ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范 　
ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范 　
DIN17175 —— 联邦德国工业标准 　
API ——美国石油协会 
表面淬火
表面淬火回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行[1]。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。硬度检测可采用维氏硬度计，也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和12Cr1MovG合金钢管表面硬度有关。这里涉及到三种硬度计。　　维氏硬度计是测试热处理12Cr1MovG合金钢管表面硬度的重要手段，它可选用0.5～100kg的试验力，测试薄至0.05mm厚的表面硬化层，它的精度是最高的，可分辨出热处理工件表面硬度的微小差别。另外，有效硬化层深度也要由维氏硬度计来检测，所以，对于进行12Cr1MovG合金钢管表面热处理加工或大量使用表面热处理工件的单位，配备一台维氏硬度计是有必要的。　　表面洛氏硬度计也是十分适于测试表面淬火工件硬度的，表面洛氏硬度计有三种标尺可以选择。可以测试有效硬化深度超过0.1mm的各种表面硬化12Cr1MovG合金钢管。尽管表面洛氏硬度计的精度没有维氏硬度计高，但是作为热处理工厂质量管理和合格检查的检测手段，已经能够满足要求。况且它还具有操作简单、使用方便、价格较低，测量迅速、可直接读取硬度值等特点，利用表面洛氏硬度计可对成批的表面热处理12Cr1MovG合金钢管进行快速无损的逐件检测。这一点对于12Cr1MovG合金钢管加工和机械制造工厂具有重要意义。　　当表面热处理硬化层较厚时，也可采用洛氏硬度计。当热处理硬化层厚度在0.4～0.8mm时，可采用HRA标尺，当硬化层厚度超过0.8mm时，可采用HRC标尺。　　维氏、洛氏和表面洛氏三种硬度值可以方便地进行相互换算，转换成标准、图纸或用户需要的硬度值。相应的换算表在国际标准ISO、美国标准ASTM和中国标准GB/T中都已给出。　　
重量计算
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)　
12cr1movg合金钢管常用规格
规格
规格
规格
规格
48*5
53*11
57*15
68*6
48*5.5
53*12
58*1.8
68*6.3
48*6
53*14
58*11
68*7
48*6.5
53*1.5
60*2
68*8
48*7
53*6
60*2.5
68*9
48*8
54*2
60*3
68*10
48*8.5
54*2.5
60*3.5
68*11
48*9
54*3
60*4
68*12
48*10
54*3.5
60*4.5
68*12.5
48*11
54*4
60*5
68*14
48*12
54*4.5
60*5
68*16
49*4
54*5
60*5.5
70*3.5
49*10
54*5.5
60*6
70*4
50*1.5
54*6
60*6.5
70*4
50*2
54*6.5
60*7
70*4.5
50*2.5
54*7
60*7.5
70*5
50*3
54*8
60*8
70*6
50*3.5
54*8.5
60*9
70*6.5
50*4
54*9
60*10
70*7
50*4.5
54*10
60*11
70*8
50*5
54*11
60*12
70*9
50*6
54*12
60*14
70*10
50*7
54*14
63.5*2
70*11
50*8
55*4.5
63.5*3
70*12
50*9
55*5.5
63.5*3.5
70*14
50*9
56*4
63.5*4
70*16
50*10
56*4.5
63.5*4.5
73*3
50*11
56*5
63.5*5
73*3.5
50*12
56*6
63.5*5.5
73*4
51*1.8
56*9
63.5*6
73*4.5
51*3
57*3
63.5*7
73*5
51*3.5
57*3.5
63.5*8
73*5.5
51*3.6
57*4
63.5*9
73*6
51*3.8
57*4.5
63.5*10
73*7
51*4
57*5
63.5*14
73*8
51*4.5
57*5.5
63.5*15
73*10
51*5
57*6
63.5*16
73*11
51*5.5
57*7
68*3
73*12
51*6
57*8
68*3.5
73*12.5
51*7
57*9
68*4
73*14
51*8
57*9.5
68*4
73*15
51*8.5
57*10
68*4.5
73*16
51*9
57*12
68*5
73*18
51*10
57*14
68*5.5
73*20
规格
规格
规格
规格
76*3.5
83*11
95*12
108*14
76*4
83*12
95*12.5
108*15
76*4.5
83*12.5
95*14
108*16
76*5
83*13
95*15
108*18
76*5.5
83*14
95*16
108*20
76*6
83*15
95*18
108*22
76*6.5
83*16
95*20
108*25
76*7
83*18
95*22
108*28
76*8
83*20
95*25
108*30
76*9
83*22
102*4
114*4
76*10
83*25
102*4.5
114*4.5
76*11
89*4
102*5
114*5
76*12
89*4.5
102*5.5
114*5.5
76*12.5
89*5
102*6
114*6
76*14
89*5.5
102*7
114*6.5
76*15
89*6
102*8
114*7
76*16
89*6.5
102*9
114*8
76*18
89*7
102*10
114*9
76*18
89*7.5
102*11
114*10
76*20
89*8
102*12
114*11
80*3
89*8.5
102*12.5
114*12
80*4
89*9
102*14
114*12.5
80*4.5
89*10
102*15
114*13
80*5
89*11
102*16
114*14
80*6
89*12
102*18
114*15
80*7
89*12.5
102*20
114*16
80*7.5
89*13
102*22
114*18
80*8
89*14
102*25
114*20
80*8
89*15
102*28
114*22
80*10
89*16
102*30
114*25
80*12
89*18
108*4
114*28
80*14
89*20
108*4.5
114*30
80*16
89*22
108*5
121*4.5
80*18
89*25
108*5.5
121*5
80*20
95*4
108*6
121*5.5
83*4
95*4.5
108*6.5
121*6
83*4
95*5
108*7
121*7
83*4.5
95*5.5
108*7.5
121*8
83*5
95*6
108*8
121*9
83*6
95*7
108*9
121*10
83*7
95*8
108*10
121*11
83*8
95*9
108*11
121*12
83*9
95*10
108*12
121*12.5
83*10
95*11
108*12.5
121*14
规格
规格
规格
规格
121*16
133*15
146*30
159*32
121*18
133*16
146*35
159*35
121*20
133*18
152*5
159*40
121*22
133*20
152*6
159*45
121*25
133*22
152*7
168*6
121*28
133*25
152*8
168*6.5
121*30
133*28
152*10
168*7
127*4.5
133*30
152*11
168*8
127*5
140*4.5
152*12
168*9
127*5.5
140*5
152*12.5
168*10
127*6
140*5.5
152*13
168*11
127*7
140*6
152*14
168*12
127*7.5
140*6.5
152*16
168*14
127*8
140*7
152*18
168*16
127*9
140*8
152*20
168*18
127*10
140*10
152*22
168*20
127*11
140*11
152*25
168*22
127*12
140*12
152*28
168*25
127*12.5
140*12.5
152*30
168*28
127*14
140*14
152*32
168*30
127*16
140*16
152*35
168*32
127*18
140*18
152*36
168*35
127*20
140*20
152*40
168*38
127*22
140*22
159*4.5
168*40
127*25
140*25
159*5
168*45
127*28
140*28
159*5.5
180*6
127*30
140*30
159*6
180*7
127*32
140*32
159*6.5
180*8
127*35
140*35
159*7
180*10
133*4.5
146*5
159*8
180*12
133*5
146*6
159*9
180*14
133*5.5
146*8
159*10
180*16
133*6
146*10
159*11
180*18
133*6.5
146*11
159*12
180*20
133*7
146*12
159*12.5
180*22
133*7.5
146*12.5
159*13
180*25
133*8
146*14
159*14
180*28
133*9
146*15
159*16
180*30
133*10
146*16
159*18
180*32
133*11
146*18
159*20
180*35
133*12
146*20
159*22
180*40
133*12.5
146*22
159*25
180*45
133*13
146*25
159*28
194*6
133*14
146*28
159*30
194*7
规格
规格
规格
规格
194*8
219*12
245*30
299*22
194*10
219*13
245*32
299*25
194*12
219*14
245*35
299*28
194*14
219*14
245*36
299*30
194*16
219*15
245*38
299*32
194*18
219*15
245*40
299*34
194*20
219*16
245*45
299*35
194*22
219*17
245*48
299*36
194*25
219*18
245*50
299*38
194*28
219*20
245*60
299*40
194*30
219*22
255*45
299*45
194*32
219*23
273*7
299*50
194*35
219*25
273*8
299*55
194*40
219*26
273*9
299*60
194*45
219*28
273*9.5
325*7
203*6
219*30
273*10
325*8
203*7
219*32
273*11
325*8.5
203*8
219*35
273*12
325*9
203*9
219*36
273*13
325*10
203*10
219*40
273*14
325*11
203*12
219*45
273*15
325*12
203*14
219*48
273*16
325*13
203*16
219*50
273*18
325*14
203*18
219*55
273*20
325*15
203*20
232*16
273*22
325*16
203*22
232*18
273*25
325*16
203*25
232*20
273*28
325*17
203*28
245*7
273*30
325*18
203*30
245*8
273*32
325*20
203*32
245*9
273*35
325*22
203*35
245*9
273*36
325*25
203*36
245*10
273*40
325*28
203*40
245*10
273*45
325*30
203*45
245*11
273*48
325*32
203*50
245*12
273*50
325*34
219*6
245*12
273*60
325*35
219*6.5
245*14
299*8
325*38
219*7
245*16
299*9
325*40
219*8
245*18
299*10
325*42
219*8.5
245*20
299*12
325*45
219*28
245*22
299*14
325*50
219*78
245*25
299*16
325*56
219*28
245*27
299*18
351*9
219*12
245*28
299*20
351*10